348 F. Berwerth, 



und Übersetzen auch die von der Hitze verschont gebHebenen 

 Taenitleistchen. Das Anschießen derEisensonnen auf der Ober- 

 fläche ist dem Vorgange der Verdunstung von Flüssigkeiten an 

 die Seite zu stellen. Diejenigen Eisenmolekel, die eine genügende 

 lebendige Kraft, also eine genügende hoheTemperatur besitzen, 

 überwinden die Oberflächenspannung und durchbrechen die 

 Oberfläche der festen Eisennickellösung. 



Zur weiteren Untersuchung der inneren Struktur der Platte 

 wurde eine der verbrannten Oberflächen abgeschliffen und 

 durch Halbierung des Stückes dann eine zweite Fläche aus der 

 Mitte der Platte gewonnen, um mögliche Strukturverschieden- 

 heiten zwischen den randlichen und zentralen Schichten des 

 Eisens nicht zu übersehen. Die Ätzung beider Flächen hat nun 

 ergeben, daß die erwartete Strukturveränderung des Kamacites 

 in der Gesamtmasse der Versuchsplatte gleichmäßig eingetreten 

 ist. Die Photogramme auf der beigegebenen Tafel, für deren 

 Herstellung ich Kustos-Adjunkten Dr. Köchlin und M. Jaffe 

 zu Dank verpflichtet bin, zeigen den Unterschied zwischen 

 der Struktur des normalen (Bild 2) und des erhitzten Eisens 

 (Bild 3). Die Verschiedenheit beider Ätzbilder besteht darin, 

 daß sämtliche Kamacitindividuen des normalen Eisens im 

 geglühten Eisen in eine kristalline Masse von körnigem 

 Gefüge übergeführt worden sind. An Stelle des ehemaligen aus 

 matt und hell schimmernden Stäben zusammengesetzten 

 oktaedrischen Netzes erscheint jetzt auf der Ätzfläche des 

 erhitzten Eisens ein wirres flimmeriges Wechselleuchten von 

 Körnern. Aus dem Zustande vor der Erhitzung sind unver- 

 ändert der Taenit, Schreibersit und von den Kamacitbalken nur 

 deren äußerer Umriß in den neuen Zustand herübergerettet 

 worden. Bei der Umlagerung haben in vielen Balken die Rhab- 

 ditnädelchen eine Anordnung nach zwei Systemen erhalten, 

 die zueinander senkrecht stehen, wovon im Normalkamacit 

 nichts zu bemerken ist. Die Gestalt der Balken wird bei 

 bestimmten Wendungen durch das Aufleuchten der Taenit- 

 streifen markiert. ImTaenit ist auch der durch die Schraffierung 

 angezeigte Schichtenbau erhalten geblieben. Die Schraffierung 

 des Taenites ist so charakteristisch, daß man sie im erhitzten 

 Eisen als mikroskopisches Unterscheidungsmerkmal von den 



